SÉANCE DU l6 AOUT 190/i. 4^7 



» Les principaux résultats obtenus dans les essais mécaniques sont les suivants : 



« Ces essais mécaniques font bien retrouver les divisions données par la microgra- 

 phie, à cela près que les deu\ cJasses formées par la martensite pure et la martensite 

 mélangée de carbure se confondent. 



» Les aciers perlitiques offrent une résistance à la rupture, une limite élastique et 

 une dureté d'autant j^lus élevées, à mèTiie dose de carbone, qu'ils renferment plus de 

 chrome; les allongements, les strictions et la fragilité ne sont pas moins élevés que 

 dans les aciers ordinaires à même dose de carbone. 



» Les aciers à martensite ou à troostile ont une charge de rupture, une limite élas- 

 tique et une dureté extrêmement élevées, des allongements et des strictions très bas, 

 une résistance au choc moyenne. 



» Les aciers à structure spéciale possèdent une charge de rupture, une limite élas- 

 tique et une dureté moyennes; ils ont des allongements assez élevés, de très belles 

 strictions; cependant ils sont très fragiles. 



» Influence des traitements. — Le recuit a pour effet d'adoucir tous les aciers au 

 chrome. La trempe modifie les aciers au chrome perlitiques dans le même sens que les 

 aciers au carbone ordinaires, mais avec plus d'intensité. Les aciers martensitiques sont 

 légèrement adoucis, cela provient de ce qu'il se produit par trempe un peu de fer -(. Les 

 aciers à carbure double donnent des résultats très intéressants; entre 800" et iioo", 

 il n'y a aucune modification apportée ni dans les propriétés mécaniques, ni dans la 

 microstructure; mais à 1200°, l'effet de la trempe est d'autant plus net que la vitesse 

 de refroidissement est plus grande. 11 se produit des plages blanches très nettes qui 



